N. F. VII. Nr. 48 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



755 



priifer von Wendler, Schopper u. a. ; der Schopper- 

 sche Apparat ist nebenstehend abgebildet (Abb. 22). 

 Der Papierstreifen P von 18 cm Lange und 1,5 cm 

 Breite wird zwischen die Klemmen M und J ein- 

 gespannt. Durch Drehen des Handrades B wird 

 an dem Papierstreifen gezogen , und dieser mufi 

 durch einfache Ubertragung das an dem Hebelarm 

 D befestigte Gewicht G heben; wenn der Papier- 

 streifen reifit, so fallt G nicht zuriick, sondern 

 bleibt, durch Sperrklmken bei d gehalten, stehen, 

 so daS die Reifibelastung bequem an der Skala 

 F abgelesen werden kann. Da der Streifen P 

 durch den Versuch gedehnt wird, so nimmt die 

 Entfernung M < > ] zu. Daher ist, urn auch die 

 ReiBdehnung messen zu konnen, welche in Pro- 

 zenten der urspriinglichen Lange angegeben wird, 

 die Klammer M durch eine Zahnstange q mit dem 

 iiber der Skala L spielenden Zeiger K verbunden, 

 so dafi K den Unterschied in der Dehnung von 

 P und e und, da die Dehnung von e praktisch 

 gleich Null ist, direkt die des Papierstreifens an- 

 zeigt. Der Versuch wird in der Regel mit zehn 

 Streifen angestellt , von denen fiinf parallel und 

 fiinf senkrecht zu der Richtung geschnitten sind, in 

 der das Papier bei der Herstellung die Maschine 

 durchlaufen hat. ] ) Aus der ReiBbelastung und 

 dem spezifischen Gewichte des bei lOO 11 getrock- 

 neten Papiers wird dann die Lange des Streifens 

 berechnet, der durch sein eigenes Gewicht reifien 

 wiirde, und als ,,ReiBlange" bezeichnet. Aus den 

 beiden parallel und senkrecht zur Maschinenrich- 

 tung angestellten Versuchen werden schlieBlich, 

 obwohl sie ganz verschiedene Werte liefern kon- 

 nen, die arithmetischen Mittel genommen und als 

 ,,mittlere ReiBlange" und ,,mittlere Bruchdehnung" 

 angefiihrt. Bemerkt sei noch , dafi die Versuche, 

 da ihre Ergebnisse von der Feuchtigkeit nicht 

 unabhangig sind, bei einer relativen Luftfeuchtig- 

 keit von 65 / ausgefiihrt werden. 



Der Widerstand beim Zerknittern wird durch 

 Zerknittern des Papieres in der Hand ermittelt. 

 Neuerdings ist jedoch dies subjektive Verfahren, 

 das bei hinreichender Ubung allerdings gute Re- 

 sultate lieferte, durch den Schopper'schen Falzer ver- 

 drangt worden, dessen Schema nebenstehend abge- 

 bildet ist (Abb. 23): Der durch zweiFedern schwach 

 gespannte Papierstreifen a wird mittels des Bleches 

 b in der Ebene von b zwischen den Rollen hin- 

 und hergefiihrt. Die Anzahl der Hin- und Her- 

 bewegungen, d. h. die Zahl der Doppelfalzungen, 

 ist die als MaBstab geltende ,,Falzzahl". 



Mit . Hilfe der Festigkeitsverhaltnisse werden 

 die Papiere in Festigkeitsklassen und unter Hinzu- 

 ziehung der Stoffklassen je nach den Zwecken, 

 denen sie im amtlichen Verkehr dienen sollen, in 

 Verwendungsklassen eingeteilt. 

 (Siehe Seite 756.) 



! ) Schneidet man aus dem Papier ein kreisrundes Stuck 

 heraus und befeuchtet dieses, so rollt es sich so zusammen, 

 dafi der senkrecht zur Maschinenrichtung verlautende Durch- 

 messer sich kriimmt, wahrend der parallel zur Maschinenrich- 

 tung verlaufende Durchmesser gerade bleibt. 



Nun ist im Konigl. Materialpriifungsamte von 

 Herzberg in neuester Zeit eine grofie Zahl von 

 Biichern und Zeitschriften nach Stoffklasse und 

 Festigkeit untersucht worden, und diese Unter- 

 suchung hat zu einem ganz auBerordentlich 

 schlechten Resultate gefiihtt. Von 435 Druck- 

 werken , die fast ausnahmslos wissenschaftlichen 

 Inhaltes sind, in denen also die in muhsamer 

 Forschungsarbeit errungenen Ergebnisse fur die 

 Nachwelt niedergelegt sind, gehoren nur 52 = 

 12% zur Stoffklasse I, aber 294 == 68% zur 

 Stoffklasse III und 89 = - 20 % gar zur Stoff- 

 klasse IV, wahrend dem Inhalte nach fast samt- 

 liche Schriften auf Papier von der Stoffklasse I 

 gedruckt sein sollten ! Auf Festigkeit und Deh- 

 nung konnten von den 435 Proben nur 246 und 

 auf Widerstand gegen Falzen nur 336 geprlift 

 werden. Hier das Ergebnis: 



Die Reifilange von 3000 m ist erreicht bei 

 8 1 Papieren == 32,9%. 



Die Dehnung von 2,5 % ist erreicht bei 88 



Papieren = : 35,8 



" 



Eine ReiBlange von 3000 m und gleichzeitig 

 eine Dehnung von 2,5 % ist erreicht bei 

 nur 44 Papieren =- 17,9%,- 



Die Falzzahl 40 ist nur erreicht bei 6 Papieren 



= 1,8%. 



Eine ReiBlange von 3000 m, eine Dehnung von 

 2,5 % und gleichzeitig die Falzzahl 40 ist 

 iiberhaupt nur bei 4 Papieren == 1,6% vor- 

 handen. 



a -j- * 



Abb. 23. Das Prinzip des Schopper'schen Papierfalzers 

 (nach Martens und Guth, Denkschrift). 



Die groSen materiellen and ideellen Werte, 

 die in den Bibliotheken sleeken, sind der Ver- 

 nichtung preisgegeben, und es mufi auf das 

 schleunigste und das energischste Wandel ge- 

 schaffen werden, um weiteren Verlusten vorzu- 

 beugen. Diese Vorbeugung ist weder umstand- 

 lich noch kostspielig. Die bedeutendsten Papier- 

 fabriken Deutschlands haben durch Eintragung in 

 ein vom Konigl. Materialprtifungsamt gefiihrtes 

 offiziellesVerzeichnis dieVerpflichtung ubernommen, 

 Papiere mit den in der obenstehenden Tabelle 

 angegebenen Stoff- und Festigkeitseigenschaften, 

 die sog. ,,Normalpapiere", zu fabrizieren, und zwar 

 tragt jeder Bogen in Form eines Wasserzeichens 



